Сравнительные показатели эксплуатационных свойств паркетных лаков

Деревопереработка. Химические технологии

DOI: 10.12737/8459 УДК 684.4.059.3

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

ПАРКЕТНЫХ ЛАКОВ

кандидат технических наук, доцент И. В. Новоселова ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», г. Воронеж, Российская Федерация

Отделочные покрытия для паркета должны быстро сохнуть и образовывать покрытия, выдерживающие воздействие микроклиматических факторов помещения, и сопротивляющиеся механическим воздействиям различного характера. Немаловажную роль играет группа отделочного покрытия, обусловливающая получение соответствующих защитных свойств. Исследовались две группы паркетных лаков: водные и алкидно-уретановые - всего 15 образцов отечественного и импортного производства. Среди достоинств водных материалов отмечены: их негорючесть, быстрый срок сушки, отсутствие «поджига» древесины. Алкидно-уретановые образуют эластичные покрытия, не проклеивают боковые стыки паркетных планок, образуют нескользкие покрытия. К числу наиболее важных эксплуатационных относятся твердость покрытия, ударную прочность, стойкость к истиранию. Установлено, что у импортных водных лаков первый слой тверже, причем высший показатель твердости алкидно-уретановых лаков (0.67 условных единиц) не превышает низший для водных (0.69).Твердость первого слоя отечественного алкидно-уретанового лака Полиур (0.73) превосходит наилучший показатель импортных лаков этой группы (0.67). Кроме того, отечественные алкидно-уретановые лаки в первом слое образуют более твердые покрытия. Наивысшая твердость первого слоя наблюдалась у водного лака BeckersParkettLack 80. Истиранию в процессе эксплуатации менее подвержены отечественный алкидно-уретановый лак ТЕКС «Люкс», импортные алкидно-уретановый лак MarshallParke и водный BeckersParkettLack 80. Ударная прочность первого слоя среди водных импортных лаков наименьшая у BonaTech-Home, а наибольшая - у BeckersParkettLack 80 (100 см). То же относится и ко второму слою покрытия. Водный лак отечественного производства «Г аламикс» лучше не подвергать ударным нагрузкам. Из паркетных лаков импортного и отечественного производства (двух групп) наилучшие показатели по сопротивлению механическим воздействиям отмечены у лаков BeckersParkettLack 80 и Trimetal-Silvatane.

Ключевые слова: лак, покрытие, свойства, твердость, истирание, показатель.

Лесотехнический журнал 4/2014

123

Деревопереработка. Химические технологии

COMPARATIVE INDICATORS OF PERFORMANCE PROPERTIES OF PARQUET

LACQUERS

PhD in Engineering, Associate Professor I. V. Novoselova FSBEI HPE «Voronezh State Academy of Forestry and Technologies», Voronezh, Russian Federation

Abstract

Finishes for wood flooring should dry quickly and form a coating that can withstand the impact of microclimatic factors of the premises, and resisting mechanical impact of various kinds. The important role is played by the band finishes, conditional on obtaining the appropriate protective properties. We investigated two groups of parquet varnishes: water and alkyd-urethane - a total of 15 samples of domestic and imported production. Among the advantages of water materials their resistance, fast drying time, no "ignition" of wood are noted. Alkyd-urethane varnishes form elastic coatings, do not glue side joints of parquet laths, form non-slip coating. The most important operational properties include hardness, impact strength, and abrasion resistance. It is estimated that imported water varnishes has harder first layer, and the highest indicator of hardness of alkyd-urethane varnishes (0.67 conventional units) does not exceed the lowest for water ones (0.69). The hardness of the first layer of domestic alkyd-urethane varnish, Polyur (0.73), exceeds the best indicator of imported varnishes of this group (0.67). In addition, domestic alkyd-urethane varnishes form more solid coatings in the first layer. The highest hardness of the first layer was observed in water-based lacquer BeckersParkett Lack 80. Domestic alkyd-urethane varnish TEX "Lux", imported alkyd-urethane varnish Marshall Parke and water-based BeckersParkett Lack 80 are less susceptible to abrasion during operation. The lowest impact strength of the first layer among water imported varnishes is seen in Bona TechHome, and the highest - BeckersParkett Lack 80 (100 cm). The same applies to the second layer of the coating. Water-based varnish of domestic production "Galamix" is better not to be subjected to shock loads. Among parquet varnishes of imported and domestic production (two groups) the best results in terms of resistance to mechanical stress was observed in varnishes BeckersParkett Lack 80 and Trimetal-Silvatane.

Keywords: varnish, coating, properties, hardness, abrasion, indicator.

Требования, предъявляемые к лакам для отделки паркета - это быстрый срок сушки, а также высокая прочность, водостойкость и долговечность покрытий на их основе. На современном рынке отделочных материалов отечественными и зарубежными производителями представлен широкий спектр продукции данного вида. В связи с большим разнообразием продукции выбор лака, подходящего потребителю по тем или иным качествам, является довольно слож-

124

ным. Для исследования были выбраны паркетные лаки двух групп: лаки на водной основе и алкидно-уретановые. Т.к. качество покрытия напрямую зависит от свойств выбранного материала [1], целью настоящей работы является сравнительное исследование технологических свойств лакокрасочных материалов и эксплуатационных свойств лакокрасочных покрытий на основе данных, представленных «НЦ Лакокраска» ОАО «НПФ «Спектр ЛК».

Лесотехнический журнал 4/2014

Деревопереработка. Химические технологии

Преимущества и недостатки лаков и покрытий, на которые необходимо ориентироваться при выборе материала, представлены в табл. 1.

К числу особенно важных эксплуатационных свойств можно отнести твердость покрытия, его ударную прочность, стойкость к истиранию [2, 3].

В линейке вышеуказанных лаков имеем следующие показатели (табл. 2).

Сравнительные данные по твердости покрытий приведены на рис. 1-4.

У импортных водных лаков первый слой тверже, причем высший показатель твердости алкидно-уретановых лаков (0,67

условных единиц) не превышает низший для водных (0,69). Твердость первого слоя отечественного алкидно-уретанового лака Полиур (0,73) превосходит наилучший показатель импортных лаков этой группы (0,67). Кроме того, отечественные алкидно-уретановые лаки в первом слое образуют более твердые покрытия. Наивысшая твердость первого слоя наблюдалась у водного лака Beckers Parkett Lack 80. Наибольшая разница в твердости первого и второго слоев характерна для лака Crown «Паркетный лак 90» (0,35), а наименьшая - у лака Bona TechHome (0,07).

На рис. 5-7 приведены показатели истирания лаковых покрытий.

Таблица 1

Сравнительные данные паркетных лаков

Лаки Достоинства Недостатки

Водные Не горючи Поднимают ворс

Не поджигают древесину Дороги

Бесцветны Реагируют на микроклимат помещения

Быстро сохнут Проклеивают боковые стыки паркетных планок

Имеют хорошую адгезию к древесине

Алкидно- уретановые Образуют эластичные покрытия Обладают резким запахом

Не проклеивают боковые стыки паркетных планок При образовании покрытия нужен кислород

Образуют не скользкие покрытия Обладают особой чувствительностью к высокой температуре воздуха и подложки

Таблица 2

Показатели водных и алкидно-уретановых лаков

Лаки Истирание, мм3/ см2 Твердость первого слоя, у.е. Ударная прочность первого слоя, у.е. Ударная прочность второго слоя, см Сухой остаток, % Толщина двух слоев покрытия, мкм

Водные импортные 0,19-1,3 0,68-0,84 0-100 0-100 30-35 -

Водные отечественные 0,8 0,6 0 0 41 -

Алкидно-уретановые импортные 0,76-11,22 0.47-0,67 40-100 30-100 47-57 42-60

Алкидно-уретановые отечественные 0,56-9,94 0,62-0,73 40-70 0-100 41-50 70-90

Лесотехнический журнал 4/2014

125

Деревопереработка. Химические технологии

Рис. 1. Показатели твердости первого слоя водных импортных лаков

Лани

BonaTechHome Ш Beckers Partoett lack ВО

Tikkurila Parketti-Assa  Crown*' Паркетный лак 90"

Рис. 2. Показатели твердости второго слоя водных импортных лаков

0,8

Лаки

Trimetal-Silvatane  Elan Vernis parquet ж Vivacolor Extra Lak

Marshall Parke  Tikkurila Unica Super

Рис. 3. Показатели твердости первого слоя импортных алкидно-уретановых лаков

126

Лесотехнический журнал 4/2014

Деревопереработка. Химические технологии

0,^4 0,73

Пгтиур иДУ-?71  Дппри,опый aTFKf "Пюнгп

Рис. 4. Показатели твердости первого слоя отечественных алкидно-уретановых лаков

Рис. 5. Показатели истирания водных импортных лаков

Рис. 6. Показатели истирания импортных алкидно-уретановых лаков Лесотехнический журнал 4/2014

127

Деревопереработка. Химические технологии

Рис. 7. Показатели истирания отечественных алкидно-уретановых лаков

Таким образом, истиранию в процессе эксплуатации менее подвержены отечественный алкидно-уретановый лак ТЕКС «Люкс», импортные алкидно-уретановый лак Marshall Parke и водный Beckers Parkett Lack 80.

Ударная прочность первого слоя среди водных импортных лаков наименьшая у Bona TechHome, а наибольшая - у Beckers Parkett Lack 80 (100 см). То же относится и ко второму слою покрытия. Водный лак отечественного производства «Галамикс» лучше не подвергать ударным нагрузкам. Из алкидно-уретановых импортных наименьшую ударную прочность первого слоя (40 см) имеет лак Elan Vernius parquet, наибольшую (100 см) - Trimetal-Silvatane. Ударная прочность второго слоя наименьшая (30 см) у лака Tikkurila Unika Super, наибольшая (100 см) - у Trimetal-Silvatane.

Из алкидно-уретановых отечественных наименьшую ударную прочность первого слоя (40 см) имеет лак Полиур, наибольшую (70 см) - ТЕКС «Люкс». Ударная прочность второго слоя наименьшая (0 см) у лака Полиур, наибольшая (100 см) - у Дворцового лака.

Жилые и общественные помещения имеют полы разных групп износостойкости, что учитывается при выборе паркетного лака (табл. 3).

Из 15 наименований паркетных лаков импортного и отечественного производства (двух групп) наилучшие показатели по сопротивлению механическим воздействиям отмечены у лаков Beckers Parkett Lack 80 и Trimetal-Silvatane. Таким образом, данные виды лаков могут применяться в детсадах, магазинах, школах, спортзалах.

Таблица 3

Группы износостойкости помещений

№ Г руппы износостойкости Помещения

1 Нормальная Жилые помещения

2 Повышенная Детсады, школы, магазины

3 Особо высокая Спортзалы

128

Лесотехнический журнал 4/2014

Деревопереработка. Химические технологии

Библиографический список

1. Яковлев, А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий [Текст] : учеб. пособие [Текст] / А. Д. Яковлев. - Л. : Химия, 1981. - 352 с.

2. Новоселова, И. В. Оценка эксплуатационных свойств прозрачных покрытий мебели [Текст] / И. В. Новоселова // Совершенствование технологий и экономики лесопромышленного комплекса: сборник научных трудов. - Воронеж : ВГЛТА, 1998. - С. 95-96.

3. Новоселова, И. В. Исследование эксплуатационных свойств лакокрасочных покрытий мебельных изделий [Текст] / И. В. Новоселова, Т. В. Струговщикова // Актуальные направления научных исследований XXI века : теория и практика: сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции / гл. ред. В. М. Бугаков ; ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». - Воронеж, 2013. - № 3 (3). - С. 99-103.

References

1. Yakovlev A.D. Himija i tehnologija lakokrasochnyhpokrytij [Chemistry and technology of coatings: Textbooks]. Leningrad, 1981, 352 p. (In Russian).

2. Novoselova I.V. Ocenka jekspluatacionnyh svojstv prozrachnyh pokrytij mebeli [Evaluation of the performance properties of transparent coatings of furniture] Sovershenstvovanie tehnolo-gij i jekonomiki lesopromyshlennogo kompleksa: sbornik nauchnyh trudov [Improvement of Technology and Economics of Timber Industry Complex: collection of scientific papers]. Voronezh, 1998, pp. 95-96. (In Russian).

3. Novoselova I.V., Strugovshchikova T.V. Issledovanie jekspluatacionnyh svojstv lakokrasochnyh pokrytij mebel'nyh izdelij [Investigation of performance properties of coatings of furniture products] Aktual'nye napravlenija nauchnyh issledovanij XXI veka : teorija i praktika: sbornik nauchnyh trudov po materialam mezhdunarodnoj zaochnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Actual research directions of the XXI century: theory and practice: a collection of scientific papers on materials of international correspondence scientific-practical conference]. Voronezh, 2013, no. 3

(3), pp. 99-103. (In Russian).

Сведения об авторах

Новоселова Ирина Валентиновна - доцент кафедры механической технологии древесины ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», кандидат технических наук, доцент, г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: mtd.vrn.@mail.ru.

Information about authors

Novoselova Irina Valentinovna - Associate Professor of mechanical technology of wood department, FSBEI HPE «Voronezh State Academy of Forestry and Technologies», PhD in Engineering, Associate Professor, Voronezh, Russian Federation; e-mail: mtd.vrn.@mail.ru.

Лесотехнический журнал 4/2014

129